( 564 ) 

 pératiire de 800 degrés, sous la pression de o",770, dans une atmosphère 

 d'hydrogène, dissout ce gaz en beaucoup phis grande quantité que lors- 

 qu'on le maintient pendant le même temps et dans les mêmes conditions 

 dans une atmosphère d'oxyde de carbone. En effet, si après chacune de 

 ces opérations on soumet le cylindre à l'action du vide sec pendant cent 

 soixante-dix heures, on constate que l'on retire trois fois plus de gaz dans 

 l'expérience faite avec l'hydrogène que dans celle faite avec l'oxyde de car- 

 bone. C'est ce qui résulte des nombres suivants : 



Gaz extrait après saturation du métal. 



Par l'hydrogène. Par Toxyde de carbone. 



ce ce 



Oxyde de carbone. .. . 1,1 011 2,36 ]>. 100. 14,7 ou 86,98 p. 100. 



Hydrogène 44»° 94)42 1 )5 8,87 



Azote 1,5 3,22 0,7 4i'5 



Volume total. .. . 4*^)6 100,00 16,9 100,00 



M L'ordre de solubilité est donc le même que dans nos expériences sur 

 la fonte on fusion; le mêlai à l'état solide rappelle, par la manière dont il 

 se conduit en présence des gaz hydrogène et oxyde de carbone, les pro- 

 priétés du métal liquide. Il ne paraît y avoir, au moment de la solidifica- 

 tion, qu'un changement brtisque de solubilité (i). 



» Pour nous rendre compte de l'influence de la proportion de carbone 

 dans le métal, nous avons fait des expériences comparatives en employant, 

 au lieu de fonte, le fer ou l'acier. 



» Un cylindre d'acier fondu, du poids de 5oo grammes, maintenu à 

 800 degrés dans les mêmes conditions successives que la fonte de l'expé- 

 rience précédente, a donné les résultats suivants : 



Gaz contenu dans le métal au sortir Gaz extrait après saturation 



de la forge, du métal. 



, 1 ■ " tf , Par l'hydrogène. Par l'oxyde de carbone. 



Ac. carbonique. o,o5 ou 2,9,7 p. 100. •' ^ ' 



Ox. de carbone. i,4o 63,65 0,9 ou 11, 53 p. 100. 2,0 ou 62,60 p. 100. 



Hydrogène.... o,5o 22,72 6,4 82, o5 0,8 25,oo 



Azote 0,25 11,36 0,5 6,45. 0,4 i2,4o 



2,20 100,00 7,8 100,00 3,2 100,00 



» Le volume des gaz que l'on parvient à extraire de l'acier par son 

 exposition prolongée (cent quatre-vingt-dix heures) dans le vide sec, en 



(i) M. Cailletet, en analysant les gaz émis par la fonte en fusion dans une poche de fon- 

 derie, y avait constaté une forte proportion d'hydrogène. [Comptes rendus, t. LXI, p. 85o.) 



